54 KARSTEN 
dige Verschiedenheit statt, dafs die Gaarschlacke im Vergleich mit dem 
Darrost sehr wenig Silber enthält. Die Reduktion des mit dem Blei- 
oxyd verbundenen Silberoxyds, welche in der Darrofenhitze nicht ge- 
schehen konnte, mufs also in der Schmelzhitze des Kupfers bewirkt, 
vielleicht auch dadurch veranlafst werden, dafs das oxydirte Gemisch 
länger auf der Oberfläche der metallischen Verbindung verweilt. Der 
Silbergehalt der Darrlinge ist also gröfstentheils als verloren zu betrach- 
ten, weil er in das Gaarkupfer mit übergeht, woraus die Nothwendig- 
keit eines möglichst vollständigen Abdarrens der Kiehnstöcke zur Ver- 
minderung des Silberrückhalts in den Gaarkupfern hervorgeht. 
5. Das Treiben. Die Scheidung des Silbers vom Blei in den 
sogenannten Werken, geschieht bekanntlich auf die Weise, dafs die 
Werke geschmolzen und durch die Wirkung eines Gebläses auf die 
Oberfläche der geschmolzenen Masse, oxydirt werden, wobei das entste- 
hende Oxyd stets entfernt wird, bis es sich endlich nicht mehr bildet 
und der Silbergehalt der Werke rein zurück bleibt. 
Man wird sogleich die auffallende Uebereinstimmung des Gesetzes 
warnehmen, worauf die Treibarbeit und das Gaarmachen beruhen. Hier 
beabsichtigt man die Scheidung des Bleies vom Kupfer, dort die des 
Bleies vom Silber. Hier wie dort findet der Prozefs der Oxydation auf 
der Oberfläche der flüssigen Masse statt, und in beiden Fällen wird das 
Mischungsverhältnifs beider Meualle in jedem Augenblick in der ganzen 
Masse zerstört und wieder hergestellt. Weil aber das Silber ungleich 
weniger oxydabel ist wie das Kupfer, so geht auch bei der Treibar- 
beit ungleich weniger Silberoxyd in die Schlacke (Glätie) als beim Gaar- 
machen Kupferoxydul in die Gaarschlacke geführt wird. 
Deulicher lassen sich die Erfolge bei der Treibarbeit und das 
Verhalten, welches die Metallmischung dabei befolgt, dann warnehmen, 
wenn das Verhältnifs des Silbers zum Blei sehr grofs ist, oder wenn 
dem Silber die letzien Antheile Blei entzogen werden sollen, wie es 
beim Feinbrennen des Silbers geschieht. Das Blei oxydirt sich auf 
der Oberfläche des flüssigen Silbers, zieht als Gläute in die Heerdmasse 
und stellt in der g 
o 
stets verminderndes Mischungsverhältnifs dar. Befindet sich glühende 
anzen Metallmischung immer wieder ein gleiches, sich 
